144 Gesamm tsitzung 



für diese Ansicht in den folgenden, durch 1, 2, 3 bezeichneten 

 Sätzen kurz darlegen. 



1. Hat die Metallschicht keine oder geringe Cohäsion, so 

 darf man aus der Verschiedenheit der Farben, welche zwei solcher 

 Schichten im durchgehenden Lichte zeigen, noch nicht auf eine mo- 

 leculare Verschiedenheit schliessen. Es ist vielmehr weit wahr- 

 scheinlicher, dass die Verschiedenheit der Farbe — und der damit 

 zusammenhängenden Reflectionsconstanten — eine Folge der Beu- 

 gung ist, welche die Strahlen im Innern der Schicht durch die 

 kleinen Zwischenräume erfahren, welche die Silbertheilchen trennen 

 und den Mangel an Cohäsion bewirken; Solche Silberspiegel ha- 

 ben meist geringe Adhäsion am Glase, so dass sie sich mit einem 

 trockenen Tuche abwischen lassen; in den selteneren Fällen aber, 

 in denen sie fest am Glase haften, kann man mit dem Mikroskop 

 die Ungleichartigkeiten im Innern erkennen. Sie sind für optische 

 Untersuchungen unbrauchbar. 



2. Aber auch selbst dann, wenn das Silber, mit Messer und 

 Hobel geprüft, als cohärent sich erweist, haben dünne Schichten 

 zuweilen verschiedene Durchlassfarben. Man erhält solche Schich- 

 ten stets, wenn man zur Glasversilberung eine ammoniakalische 

 Silberlösung, ohne Gehalt an Natron, Kali oder Kalk, anwendet. 

 Der Spiegel zeigt alsdann immer auch im reflectirten Lichte einen 

 Farbenton, welcher von dem des polirten Silbers wesentlich ver- 

 schieden ist. Dieser Farbenton wird hervorgebracht durch sehr 

 feine Silberkörnchen, welche fest an der Oberfläche der cohärenten 

 Silberschicht haften und durch Poliren mit Leder sich nicht ent- 

 fernen lassen. Führt man aber ein mit wenig Salpetersäure schwach 

 befeuchtetes Tuch schnell über die Oberfläche, so lösen sich die 

 zerstreuten Silbertheilchen schneller als das darunter befindliche 

 cohärente Silber, und man hat, ehe die Schicht durch die Säure 

 gelöst ist, hinreichend Zeit zu beobachten, wie mit der Farbe des 

 reflectirten Lichtes gleichzeitig die Anomalie in der Farbe des 

 durchgehenden verschwindet: die Oberfläche wird silberweiss, das 

 durchgehende Licht erscheint blau. Ich glaube hieraus schliessen 

 zu dürfen, dass die Verschiedenartigkeit der Durchlassfarbe durch 

 eine Beugungserscheinung an der Oberfläche, und nicht durch eine 

 verschiedene Beschaffenheit des Molecularzustandes bewirkt wird. 

 Für Untersuchungen, bei denen das an der Grenze von Luft und 

 Silber roflectirte Licht ins Spiel kommt, also namentlich für die 



